ISSN 2747-0512 KUALITAS BATU BATA MERAH PRODUKSI DESA OEBELO KABUPATEN KUPANG DITINJAU DARI PROSES PEMBAKARAN QUALITY OF RED BRICKS PRODUCTION OF OEBELO VILLAGE, KUPANG REGENCY REVIEW OF THE COMBUSTION PROCESS Megadion Messe, Asrial dan Roly Edyan Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FKIP Undana E-mail: asrial@staf.undana.ac.id dan Abstrak Bata merah merupakan suatu unsur bangunan yang diperuntukkan untuk pembuatan konstruksi bangunan dan yang dibuat dari tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain, dan dibakar cukup tinggi. Oleh karena itu penting untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dari bata merah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas batu bata merah pasti dia Desa Oebelo, kabupaten Kupang sebagai bahan bangunan dengan menggunakan SNI 15-2094-2000 sebagai acuan dalam penelitian ini. Pengujian ini berupa pengujian sifat tampak, ukuran, penyerapan air, dan kuat tekan. Penelitian ini menggunaan metode eksperimen dan deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 30 buah benda uji dari home industry pasti dia. Hasil penelitian ini adalah 1) Berdasarkan SNI-15-2094-2000 tabel ukuran bata merah tidak menunjukan adanya retak pada setiap permukaan dan pada warna bata merah sesuai dengan standar dan bata merah mempunyai rusuk yang tidak tajam dan tidak siku, sedangkan hasil ukuran dan toleransi, maka sampel bata merah tersebut tidak memenuhi standar SNI 15-2094-2000, dan hasil dari daya serap air bata merah memenuhi standar dengan mempunyai rata-rata 15,8%. 2) Berdasarkan SNI-15-2094-2000 nilai standar kuat tekan minimum bata merah adalah 50kg/cm². Sesuai dengan SNI-15-2094-2000 maka dari 10 buah benda uji bata merah yang diuji diLaboratorium dinas PU Propinsi NTT, maka 3 dari 10 sampel tidak memenuhi standar dengan nilai kuat tekan dibawah 50 kg/cm² sedangkan 7 dari 10 sampel bata merah tersebut memenuhi standar kuat tekan dimana memiliki nilai kuat tekan diatas 50 kg/cm². Dengan demikian maka nilai rata-rata kuat tekan batu bata tersebut adalah 49,98 kg/cm² nilai kuat tekan tertinggi bata merah yaitu 56,10 kg/cm2 dan nilai kuat tekan terendah yaitu 40,80kg/cm2. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan mengenai kadar garam yang terkandung dalam bata, serta variasi campuran dalam pembuatan bata merah Desa Oebelo, Kabupaten Kupang. Kata Kunci: Bata Merah, sifat tampak, daya serap, ukuran dan kuat tekan Abstract Red brick is a building element that is intended for building construction and which is made from soil with or without a mixture of other materials, and is burned quite high. Therefore it is important to know how much strength the red brick is. This study aims to determine the quality of red bricks in Oebelo Village, Kupang Regency as building materials by using SNI 15-2094-2000 as a reference in this study. This test is in the form of testing the visible properties, size, water absorption, and compressive strength. This research uses experimental and descriptive methods. The sample used in the study was 30 test objects from the home industry. The results of this study are 1) Based on SNI-15-2094-2000 the red brick size table does not show any cracks on each surface and the color of the red brick is in accordance with the standard and the red brick has ribs that are not sharp and not angled, while the results of the size and tolerance , then the red brick sample does not meet the SNI 15-2094- 2000 standard, and the results of the water absorption capacity of the red brick meet the standard with an average of 15.8%. 2) Based on SNI-15-2094-2000 the standard value of the minimum compressive strength of red brick is 50kg/cm². In accordance with SNI-15-2094-2000, out of 10 red bricks tested in the NTT Provincial Public Works Laboratory, 3 out of 10 samples did not meet the standard with a compressive strength value below 50 kg/cm² while 7 out of 10 samples of the bricks meet the standard compressive strength which has a compressive strength value above 50 kg/cm². Thus, the average compressive strength of the bricks is 49.98 kg/cm², the highest compressive strength of red bricks is 56.10 kg/cm2 and the lowest compressive strength is 40.80kg/cm2. It is necessary to carry out further research on the salt content contained in the bricks, as well as the variation of the mixture in the manufacture of red bricks in Oebelo Village, Kupang Regency. Keywords: Red Brick, visible properties, absorption, size and compressive strength 34 Jurnal Batakarang, Vol. 2, No.2, Edisi Desember 2021
A. PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan bangunan di zaman modern ini sangatlah pesat terutama pembangunan perumahan- perumahan didaerah-daerah terpencil hingga di daerah perkotaan. Rumah dengan kenyamanan dan keamanan merupakan keinginan setiap penghuninya. Selain keamanan dan kenyamanan rumah perlu kuat dan tahan lama. Untuk mendapatkan rumah yang kuat dan tahan lama dibutuhkan bahan yang memiliki kualitas baik, termasuk dari bahan dinding bangunan rumah (Pamungkas, 2018). Material utama dalam pembangunan dinding adalah batu bata. Batu bata merupakan suatu unsur bangunan yang diperuntukan pada pembuatan konstruksi bangunan yang dibuat dari tanah liat/lempung dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain, kemudian dicetak dan dibakar dengan panas yang cukup tinggi, sehingga tidak dapat hancur lagi apabila direndam dalam air (SNI 15-2094-2000). Batu bata merah yang berkualitas didapatkan dari proses pembuatan dan pembakaran yang baik serta pemilihan dan penggunaan bahan-bahan yang baik atau berkualitas seperti bahan bakar kayu api yang berkualitas akan menghasilkan suhu yang tinggi dan lama, jenis tanah liat yang baik akan menghasilkan hasil bata merah yang baik pula. Pada proses pembuatan bata merah, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyediaan bahan mentah, tahap tahap pengolahan pembentukan/pencetakan bata, tahap pengeringan bata merah, dan tahap pembakaran bata merah (Pamungkas, 2018). bahan mentah, Pada tahap pengeringan bata merah yang telah dicetak dilakukan pada tempat dengan kondisi suhu kamar yang diangin-anginkan dan terlindungi dari sinar matahari langsung. Bata merah yang semakin lama disimpan dan diangin-anginkan akan semakin baik. Saat proses pengeringan terjadi pengeluaran air yang terdapat sehingga memungkinkan partikel-partikel tersebut menjadi lebih rapat (Mardiyati, 2010). pada partikel lempung Tempat pembakaran batu bata itu sendiri juga biasa disebut dengan Lio. Lio adalah sebuah bangunan berbentuk limas beratap genting dengan dinding rendah, tempat pembuatan genting atau batu bata secara tradisional. Bentuknya relatif besar, sekitar 10m x 10m hingga 15m x 15m dengan tinggi sekitar 6m hingga 10m, maka menjadi sebuah bangunan khas yang bukan sebagai tempat tinggal tetapi sebagai bengkel kerja (workshop). Biasanya terdiri dari beberapa bangunan yang berfungsi sebagai tempat bahan atau tanah liat, tempat pembuatan dan pengangin-anginan sebelum dijemur dan tempat pembakaran (Saktiana, 2016) Pabrik pembakaran batu bata secara tradisional belum memperhatikan sepenuhnya kriteria-kriteria standar dari SNI karena itu masih banyak terjadi Jurnal Batakarang, Vol. 2, No.2, Edisi Desember 2021 35 ISSN 2747-0512 kekurangan dan kelemahan dalam hal kualitas bata merah, baik dalam ukuran batu bata, bentuk batu bata, permukaan batu bata, warna batu bata, dan kualitas batu bata. Untuk memperhatikan standar SNI agar dapat bersaing dalam hal mutu dan penampilan batu bata merah terutama dalam hal penggunaan kualitas tanah liat atau tanah lempung, penggunaan kualitas kayu bakar yang baik sehingga menghasilkan panas yang maksimal dan tahan lamayang sangat berpengaruh pada kualitas batu bata merah itu sendiri di banding dengan cara pengolahan secara modern dan yang sesuai dengan satandar SNI, sehingga dapat bersaing dalam mutu dan penampilan. Pebuatan batu bata di Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Oebelo, masih menggunakan proses pembakaran tradisional yang mana bentuk atau proses pembakaran batu bata itu sendiri disusun secara bertingkat di atas tunggku besar dan diberi terowongan untuk kayu bakar. Adapun beberapa pabrik atau home industry yang ditemui di Desa Oebelo yaitu pada Pabrik "PASTI DIA" yang sudah berdiri 30 Tahun yang mempunyai Kurang lebih 30 kariawan atau pengrajin batu bata. Pada pabrik ini menggunakan atau pencetakannya secara manual, kariawan atau pengrajin-pengrajin pada pabrik ini sudah dibagi dengan tugas mereka masing- masing, pada proses pengambilan bahan seperti pengambilan liat yang membutuhkan kurang jam untuk proses pengalian tanah hingga masuk ke pabrik, pengambilan air kurang lebih 30 menit dikarena mereka menggunakan sumur bor atau menggunakan tangki air, pengambilan kayu bakar kurang lebih 2 jam perjalanan menggunakan truk di karena pengambilan kayu bakar yang cukup jauh dari pabrik pembuatan batu bata. tanah merah atau tanah lebih 5 bahan mentah membutuhkan kurang jam dalam pengumpulan bahan di pabrik. Pada proses pencetakan mereka membutuhkan 1-2 hari untuk kurang lebih 1.000 cetakan batu bata atau sesuai dengan pemesanan. Saat pembakaran batu bata mereka membutuhkan 1 x 24 jam untuk proses pembakaran, tetapi pada saat pembakaran terlalu memperhatikan/mengatur suhu pada saat pembakaran sehingga pada akhir pembakaran beberapa batu bata pada bagian atas menjadi setengah masak yang berwarnah hitam dan pada bagian tengah ada beberapa batu bata yang hangus, retak, hancur. Pada proses pengumpulan lebih 10-12 mereka tidak Setelah proses pembakaran selesai dan batu bata diangin anginkan kurang lebih 1 hari, setelah itu batu bata langsung di jemur di bawah sinar matahari untuk seterusnya yang menyebabkan penguapan yang terjadi terus menerus pada batu bata yang membuat batu bata tersebut menjadi retak dan ketika ditekan langsung hancur. Pabrik ini juga menghasilkan batu bata yang tidak ini sesuai dengan standar SNI dimana pabrik
menghasilkan ukuran batu bata yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran standar SNI. Dan proses pencampuran batu bata itu sendiri juga tidak sesuai pencampuran standar SNI yang mengakibatkan batu bata yang dicetak lebih kecil dan ukurannya juga berbeda-beda yang dapat mempengaruhi kualitas batu bata itu sendiri. Berikut pada pengrajin/home industry bata merah "Keluarga" yang jaraknya kurang lebih 1 km dari Pabrik "PASTI DIA". Home Industri ini sudah berdiri selama 15 Tahun yang memperkerjakan kurang lebih 15 Orang dimana pengrajin atau pembuat batu bata itu sendiri adalah keluarga dari home industry itu sendiri, pembuatan batu bata pada home industry ini juga menggunakan cara manual yang dicetak manual dan dibakar pada tungku tradisional atau juga yang biasa disebut Lio. Pada Home Industry ini juga membutuhkan waktu hampir setengah hari dalam pengumpulan bahan mentah batu bata, dimana pada proses pengumpulan tanah merah/tanah liat dibutuhkan kurang lebih 3-4 jam penggalian hingga masuk kedalam pabrik pembuatan batu bata itu sendiri, penggambilan air pada pabrik ini menggunakan sumur bor yang ada di dalam pabrik tersebut yang membutuhkan ±20 menit untuk mengisi tempat atau bak yang sudah disediakan. Pabrik ini menggunakan berbagai macam kayu bakar untuk pembakaran seperti kayu dari batang kelapa dan kayu kaswari yang diangkut ±2 jam perjalanan menggunakan truk karena pengambilan kayu bakar yang cukup jauh dari pabrik pembuatan batu bata. Proses pengumpulan bahan mentah membutuhkan hampir setengah hari dalam bahan itu sendiri. Pada proses pencetakan mereka membutuhkan 2-3 hari untuk kurang lebih 600 cetakan batu bata atau sesuai dengan pemesanan dikarenakan pengrajin yang tidak terlalu banyak. Pembakaran batu bata membutuhkan 1 x 24 jam untuk proses pembakaran agar batu bata dapat masak sempurna, Namun mereka menggunakan bermacam- macam kayu bakar pada proses pembakaran ada beberapa kayu yang tidak menghasilkan arang yang sempurna yang dapat mengganggu proses kematangan batu tidak bata. juga memperhatikan/mengatur suhu pembakaran yang mengakibatkan batu bata menjadi setengah masak dan terlalu masak sehingga mengakibatkan batu bata menjadi hancur. Pabrik ini Melihat penjelasan dan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Kualitas Batu Bata Merah Produksi Desa Oebelo Kabupaten Kupang Ditinjau Dari Proses Pembakaran" B. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 1. Teknik Pengambilan Sampel Jurnal Batakarang, Vol. 2, No.2, Edisi Desember 2021 36 ISSN 2747-0512 Teknik pengambilan sampel merupakan teknik yang sampel dalam digunakan untuk menentukan penelitian (Sugiyono, 2015). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan simple random sampling. Simple Random Sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2015). Pemilihan Simple Random Sampling dikarenakan anggota populasi dianggap homogen. 2. Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan penelitian ini terhadap bata merah Desa merah Desa Oebelo, Kabupaten Kupang yang dilakukan di Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT meliputi ukuran dan warna, daya serap air dan kuat tekan bata merah, terlebih dahulu bahan dan alat yang dipakai dalam penelitian ini disiapkan. 2.1. Penyiapan Bahan a. Bata Merah Bata Merah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bata merah Desa merah Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah. Pengujian yang dilakukan adalah sifat tampak, ukuran dan toleransi, daya serap air dan kuat tekan. Pengujian ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI 15- 2094-200). b. Air Air yang digunakan untuk merendam bata merah harus bersih, tidak boleh mengandung minyak, asam alkali, zat garam, dan zat organik yang dapat merusak bata merah. Pada Penelitian ini digunakan air PDAM. 2.2. Penyiapan Alat Adapun alat - alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 1. Timbangan digital: kapasitas 30 kg dengan dengan kapasitas 1 kg dengan ketelitia 0,001 gram 2. Oven digunakan untuk mengeringkan bata merah yang sudah direndam 3. Baskom digunakan untuk merendam bata merah selama 24 jam 4. Kain lap digunakan untuk mengeringkan alat dan juga mengeringkan bata merah yang sudah direndam sebelum ditimbang 5. Spidol permanen digunakan sebagai alat tulis pemberi kode pada tiap sampel 6. Mistar digunakan untuk mengukur bata merah 7. Alat uji kuat tekan. Alat uji kuat tekan yang akan digunakan adalah alat uji ADR Touch SOLO 1500 Compression Machine with Digital Readout dengan kapasitas 1560 kN digunakan untuk pengujian kuat tekan bata merah.
3. Tahap Pengujian Langkah - langkah dalam pengujian dilakukan sebagai berikut: 3.1. Pengujian sifat tampak Batu bata merah harus berbentuk prisma segi empat panjang, memiliki rusuk-rusuk siku yang tajam, bidang-bidang datar yang rata, tidak menunjukkan retak-retak, perubahan bentuk yang berlebihan, tidak mudah hancur atau patah, warnanya seragam dan berbunyi nyaring bila dipukul. 3.2. Pengujian Ukuran Menurut SNI 15-2094-2000 masing-masing pengkuran panjang, lebar dan tebal dilakukan paling sedikit 3 kali dengan menggunakan alat callipers atau alat yang sejenis dengan ketelitian sampai 1 mm. Dari hasil pengukuran panjang, lebar dan tebal tiap bata merah ditentukan penimpangan maksimumnya dan dinyatakan dalam mm. 3.3. Daya Serap Air Bata Merah prosedur Menurut pengujian daya serap air adalah sebagai berikut: 1. Contoh uji direndam dengan air sampai jenuh, kemudian ditimbang beratnya (A). 2. Dikeringkan, setelah itu didinginkan hingga suhu kamar kemudian ditimbang beratnya (B). 3. Terakhir SNI 15-2094-2000 : serap air. rumus dihitung . sehingga didapat nilai daya dengan 100% 3.4. Pengujian kuat tekan bata merah Pembuatan benda uji tekan merah: 1. Siapkan bata merah sebanyak 10 buah bata merah, 2. Periksa seperti adanya keretakkan, permukaan yang tidak rata 3. Pengujian dilakukan menggunakan alat ADR Touch SOLO 1500 Compression Machine with Digital Readout dengan kapasitas 1560 kN kuat tekan Hitung hasil kuat tekan dengan rumus: σ = ... (1) Keterangan:σ = kuat tekan bata merah (kg/cm 2) P = beban maksimum (kg) A = luas penampang benda uji (cm2) 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang sesuai dalam penulisan proposal ini, maka penulis mengguakan metode - metode sebagai berikut. a. Teknik Observasi Teknik Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari kompleks, suatu proses yang berbagai proses. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, Jurnal Batakarang, Vol. 2, No.2, Edisi Desember 2021 37 ISSN 2747-0512 dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, 2015). Peneliti melakukan langsung ditempat pembuatan bata merah Desa Oebelo, sebagai bukti fisik potensi bata merah di Desa Oebelo pengamatan b. Teknik Pengukuran atau Pengujian Teknik pengukuran atau pengujian merupakan suatu cara pengumpulan data yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil uji dari objek penelitian berupa hasi - hasil tes yang dilakukan dilaboratorium. Dalam penelitian ini dilakukan berbagai pengujian dilaboratorium yaitu sebagai berikut; 1. Pengujian penyerapan air dan kuat tekan bata merah Desa Oebelo yang mengacu pada SNI 15-2094-2000. 2. Ukuran, warna, penyerapan air dan kuat tekan bata merah Desa Oebelo data yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan alat bantu berupa tabel. 5. Teknik Analisis Data Menurut Sugiyono (2010), Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis deskriptif. Dalam penelitian ini untuk mengetahui Kualitas Bata Merah Desa Oebelo, Kabupaten Kupang dari peoses hasil penelitian Laboratorium yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik terhadap hasil pengujian sifat tampak, ukuran, daya serap air dan kuat tekan bata merah. pembakaran dengan mengkaji C. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian tentang Warna, Ukuran, Daya Serap Air dan Kuat 1. Tekan Bata Merah Pengujian Bata merah Desa Oebelo, Kabupaten Kupang yang dilakukan di Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT meliputi pengujian sifat tampak dan warna, ukuran dan toleransi, daya serap air, dan kuat tekan batu bata merah. 2. Sifat Tampak dan Warna Setelah dilakukan penelitian bata merah Desa Oebelo, Kabupaten Kupangterhadap sifat tampak di Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT. Penelitian sifat tampak bata merah dapat dilihat pada tabel 1 hasil penelitian sifat tampak dan warna bata merah Desa Oebelo, Kabupaten Kupang di bawah ini.
Tabel 1. Hasil Penelitian Sifat Tampak dan Warna Bata Merah Desa Oebelo, Kabupaten Kupang Bentuk yang menyimpang Tidak Rata - - - - Kurang - - - - Sampel Uji Warna Tidak siku Siku Rata Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Kurang Baik Kurang Baik Baik - - P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Kurang Merah - Merah - Merah - Merah - Merah - Merah Baik Merah Baik Merah - Merah - Merah
- Kurang Sumber: hasil analisis Penulis 2021 Sesuai dengan SNI 15
-2094
-2000 pengujian bata merah pada sifat tampak dan warna harus memenuhi persyaratan lain bidang permukaan bata merah harus rata, rusuk - tidak rusuknya menunjukkan retak - retak dipermukaan. antara siku terhadap yang lain, Berdasarkan tabel 1 hasil penelitian untuk pengujian sifat tampak dari 10 sampel masing - tidak siku, masing mempunyai permukaan yang rata, dan tidak menunjukkan retak - retak pada permukaan bata merah Desa Oebelo. Sedangkan warna dari 10 sampel menunjukkan bahwa hasil pembakaran dari bata merah Desa Oebelo Kabupaten Kupang sangat baik. 2.1 Sifat Tampak rusuk yang Sesuai dengan SNI 15
-2094
-2000 pengujian bata merah pada sifat tampak harus memenuhi persyaratan antara lain bidang permukaan bata merah harus rata, rusuk
-rusuknya harus siku terhadap yang lain dan tidak menunjukkan retak dipermukaan bata merah. Berdasarkan hasil penelitian untuk pengujian sifat tampak dari 10 beda uji masing
-masing tidak suku, mempunyai rusuk
-rusuk yang permukaan bata merah yang rata dan tidak menunjukkan adanya retakan pada permukaan bata merah. Sedangkan warna bata merah dari 10 benda uji yang diamati semuanya berwarna merah, menunukkan bahwa hasil pembakaran dari bata merah Desa Oebelo sangat baik. 2.2 Ukuran dan Toleransi Sesuai dengan tabel ukuran dan toleransi dalam SNI 15
-2094
-2000, maka dalam pengujian ukuran dan toleransi yaitu pengujian dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Pada pengujian ukuran dan toleransi bata merah, toleransi yang diijinkan dalam SNI 15
-2094
-2000modul M
-5a adalah panjang bata merah 19 cm, lebar 9,2 cm dan tinggi 6,5 cm. Modul M
-5b panjang bata Jurnal Batakarang, Vol. 2, No.2, Edisi Desember 2021 38 ISSN 2747
-0512 merah 19 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 6,5 cm, modul M
-6a panjang bata merah 23 cm, lebar 11 cm dan tinggi 5,2 cm. Modul M
-6b panjang bata merah 23 cm, lebar 11 cm dan tinggi 5,5 cm. Dari hasil penelitian untuk pengujian ukuran dan toleransi pada seluruh sampel tidak sesuai standar 15
-2094
-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15
-2094
-2000 ukuran dan toleransi bata sesuai standar SNI 15
-2094
-2000, dengan rata - rata ukuran dan toleransi bata merah Desa Oebelo yaitu panjang bata merah 20 cm, lebar 10,1 cm dan tinggi 5,5 cm. persyaratan SNI 2.3 Daya Serap Air Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bata merah dalam air pada masing - masing bata dengan cara merendam pada suatu wadah yaitu baskom atau bak perendam berisi air selama 24 jam. Penentuan daya serap air pada bata merah dapat diperoleh dari hasil pengukuran massa kering dan massa basah yang masing - masing diukur menggunakan timbangan digital. Pengujian daya serap air ini dimaksudkan tingkat untuk mengetahui seberapa besar penyerapan air yang dipengaruhi oleh pori atau rongga udara yang terdapat pada material bata merah setelah masa pembakaran. Semakin terkandung dalam besar ruang pori yang material batu bata, semakin besar pula tingkat penyerapan air, sehingga ketahanan batu bata akan berkurang. Hal ini disebabkan karena tingkat kurangnya kepadatan material bata merah. Berdasarkan standar SNI 15
-2094
-2000 daya serap air maksimum bata merah adalah 20%. Pengujian daya serap air bata merah Desa Oebelo dari 10 benda uji dengan nilai daya serap air bata merah memenuhi standar SNI 15
- 2094
-2000. Hasil daya serap air rata - rata bata merah yaitu 15,8 %. tingkat kerapatan atau 2.4 Kuat Tekan Pengujian untuk tekan mengetahui kuat tekan maksimum bata merah persatuan luas permukaan yang dibebani. Hasil pengujian kuat tekan bata merah Desa Oebelo terlihat bahwa 7 sampel memiliki nilai kuat tekan yang paling tinggi, dan 3 sampel memiliki nilai kuat tekan di bawah 50 kg/cm2. Berdasarkan standar SNI 15
-2094
-2000 dari 10 sampel yang diuji di laboratorium dinas PU Propinsi NTT, 7 sampel memenuhi standar dengan nilai kuat tekan diatas 50 kg/cm2 sedangkan 3 sampel di bawah standar dengan nilai kuat tekan di bawah 50 kg/cm2. kuat bertujuan
Nilai kuat tekan rata - rata bata merah Desa Oebelo dari 10 sampel yang diuji yaitu 49,98 kg/cm2, nilai kuat tekan tertinggi bata merah yaitu 56,10 kg/cm2 dan nilai kuat tekan terendah yaitu 40,80 kg/cm. 3. Ukuran dan Toleransi Setelah dilakukan penelitian bata merah Desa Oebelo di ukuran Laboratorium Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT yang mengacu pada SNI 15-2094-2000. Pengujian ukuran dan toleransi bata merah dapat dilihat pada tabel 2 hasil penelitian ukuran dan toleransi bata merah Desa Oebelo. terhadap dan toleransi Tabel 2. Hasil Pengujian Ukuran dan Toleransi Bata Merah Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah. Ukuran Bata Merah Desa Oebelo Panjang Lebar (cm) (cm) 20 10,0 20 10,0 20 10,0 20 10,2 20 10,1 20 10,0 20 10,1 20 10,2 20 10,2 20 10,1 20 10,1 Tinggi (cm) 5,0 P1 5,0 P2 5,5 P3 5,5 P4 6,0 P5 5,0 P6 5,0 P7 6,0 P8 5,5 P9 6,0 P10 5,5 Rata-rata Sumber: hasil analisis Penulis 2021 Benda Uji Sesuai dengan tabel ukuran dan toleransi dalam SNI 15-2094-2000, maka dalam pengujian ukuran dan toleransi yaitu pengujian dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Pada pengujian ukuran dan toleransi bata merah, dari tabel diatas ukuran bata merah Desa Oebelo memiliki panjang minimum dan maksimum 20 cm, lebar minimum 10,0 cm dan maksimum 10,2 cm, tinggi minimum 5,5 cm dan maksimum 6 cm. Rata - rata bata merah Desa Oebelo panjang 20 cm, lebar 10,1 cm dan tinggi 5.5 cm. 4. Daya Serap Air Setelah dilakukan penelitian bata merah Desa Oebelo terhadap daya serap air di Laboratorium Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT yang mengacu pada SNI 15-2094- 2000. Pengujian daya serap air bata merah dapat dilihat pada tabel 3 hasil pengujian daya serap air bata merah Desa Oebelo di bawah ini. Jurnal Batakarang, Vol. 2, No.2, Edisi Desember 2021 39 ISSN 2747-0512 Tabel 3. Hasil Pengujian Daya Serap Air Bata Merah Desa Desa Oebelo Kabupaten Kupang Berat Bata Merah (kg) Daya Serap Air (%) Benda Uji Berat Kering (B) 1,820 P1 1,820 P2 1,730 P3 1,825 P4 1,700 P5 1,800 P6 1,710 P7 1,810 P8 1,720 P9 1,700 P10 Rata-rata 1,764 Sumber: hasil analisis penulis 2021 Berat Basah (A) 2,100 2,120 2,010 2,130 1,920 2,120 1,950 2,130 2,020 1,908 2,043 15,4 16,5 16,2 16,7 12,9 17,8 14,0 17,7 17,4 13,5 15,8 Dari tabel 3 di atas penyerapan air bata merah Desa Oebelo Kabupaten Kupang, daya serap air tertinggi 17,8% dan daya serap air terendah 12,9%, sedangkan daya serap air rata-rata 15,8%. 5. Kuat Tekan Hasil uji kuat tekan bata merah yang diperoleh peneliti setelah dilakukan pengujian kuat tekan bata merah dengan berpedoman pada SNI 15-2094-2000, terhadap 10 buah benda uji dengan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan mesin uji kuat tekan. Tabel 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Merah LUAS PERMUKAAN (cm2) 200 200 200 204 202 200 202 204 204 202 KUAT TEKAN NO. KN kg/cm2 Mpa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuat Tekan Rata-rata Sumber: hasil analisis Penulis 2021 45 55 50 40 50 50 45 50 55 50 49 4590 5610 5100 4080 5100 5100 4590 5100 5610 5100 4998 459 561 510 408 510 510 459 510 561 510 499,8 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka untuk menggambarkan kelayakan hasil penelitian dari Kualitas bata merah Desa Oebelo dilakukan pembahasan dengan menguraikan hasil penelitian dengan teori - teori yang terkait sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kajian yang lebih mendalam dan bermakna.
D. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada home industry pasti dia Desa Oebelo, Kabupaten telah disajikan Kupang pada pembahasan yang ditarik dapat 15-2094-2000, berdasarkan SNI kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada pengujian Sifat tampak dan warna yang dilakukan peneliti, dimana dari 10 sampel masing - siku, masing mempunyai permukaan yang rata, dan tidak menunjukkan retak - retak pada permukaan bata merah. Sedangkan warna dari 10 sampel menunjukkan bahwa hasil pembakaran dari home industry pasti dia Desa Oebelo Kabupaten Kupang sangat baik. Pada ukuran dan toleransi bata merah, ukuran bata merah home industry pasti dia memiliki panjang minimum dan maksimum 20 cm, lebar minimum 10,0 cm dan maksimum 10,2 cm, tinggi minimum 5,5 cm dan maksimum 6 cm. Rata - rata bata merah tersebut panjang 20 cm, lebar 10,1 cm dan tinggi 5.5 cm. 2. Setelah dilakukan penelitian terhadap daya serap air di Laboratorium Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT yang mengacu pada SNI 15-2094-2000. Penyerapan air bata merah home industry pasti dia, daya serap air tertinggi 17,8% dan daya serap air terendah 12,9%, sedangkan daya serap air rata-rata 15,8%. rusuk yang tidak 3. Hasil uji kuat tekan bata merah yang diperoleh peneliti setelah dilakukan pengujian kuat tekan bata merah dengan berpedoman pada SNI 15-2094-2000, terhadap 10 buah benda uji dengan. 7 sampel memenuhi standar dengan nilai kuat tekan diatas 50 kg/cm2 sedangkan 3 sampel dibawah standar dengan nilai kuat tekan di bawah 50 kg/cm2. Nilai kuat tekan rata - rata bata merah Desa Oebelo dari 10 sampel yang diuji yaitu 49,98 kg/cm2, nilai kuat tekan tertinggi bata merah yaitu 56,10 kg/cm2 dan nilai kuat tekan terendah yaitu 40,80 kg/cm. Saran Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu sebagai berikut: 1. Proses pembuatan adonan batu bata sebaiknya penggunaan air diperhitungkan kebutuhannya, dan juga pada tanah merah yang diambil sebaiknya diperhatikan agar tidak tercampur dengan material asing lainnya yang akan mengakibatkan bata yang dihasikan tidak kuat dan hancur bila dipegang. 2. Pada proses penjemuran sebaiknya batu bata tersebut terkena udara yang tidak terlalu panas Jurnal Batakarang, Vol. 2, No.2, Edisi Desember 2021 40 ISSN 2747-0512 dikarenakan akan mengakibatkan penyusutan batu bata. terjadi penguapan yang DAFTAR PUSTAKA Elionora. 2010. Variasi Tanah Lempung, Tanah Lanau, dan Pasir sebagai Bahan Campuran Batu Bata. Teknik Jurnal Universitas Riau, Pekanbaru. Teknobiologi, Fakultas Handayani, Sri. 2010. Kualitas Batu Bata Merah dengan Penambahan Serbuk Gergaji. Jurnal Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Herlina Fitri. 2015. Pengaruh Penambahan Pasir Sungai pada Bata Merah terhadap Kuat Tekan dan Penyusutan di Talang Kering Kota Bengkulu. Jurnal Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Hermansius Gurtono. 2020. Kualitas bata merah nangalili kecamatan lembor selatan, kabupaten manggarai barat sebagai bahan bangunan. Jurusan pendidikan teknik bangunan Universitas Nusa Cendana Ike Mardiyati (2010) Penelitian optimasi komposisi limbah batubara untuk meningkatkan kualitas bata merah berdasarkan suhu pembakaran M. Tahta Dinata, Idharmahadi Adha, Setyanto. 2013 Proses Studi Pembakaran Terhadap Kuat Tekan Batu Bata Setelah Penambahan Bahan Additive Iss 2500 (Ionic Soil Stabilizer) Pengaruh Lama Waktu Rika Utari (2008), Penentuan Kualitas Batu Bata Merah Berdasarkan Konduktivitas Termal Saktiana Pamungkas, Pengaruh Posisi (2018) Peletakan Bata Merah Pada Proses Pembakaran Secara Konvensional Terhadap Kuat Tekan Bata Merah SNI 15-2094-2000 tentang syarat mutu dan cara uji bata merah pejal tradisional SII-0021-78 Standardisasi ukuran bata merah Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi.Bandung: Alfabeta. Syaelendra, dkk. 2012. Analisis Mutu Bata Merah Pejal Tradisional di Jakarta terhadap SNI 15-2094- 2000. Jurnal Menara Vol. VII No. 1, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Umar Muhamad. 2018. Uji Kuat Tekan dan Daya Serap Air Batu Bata dengan Penambahan Agregat Limbah cangkang Telur. Skripsi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.